SÉANCE DU ll\ FÉVRIER IC)l3. 5gi 



Végétaline. 



3o°, Fusion immédiate. 



20°, Solidification immédiate. 



25°, 5, Fusion rapide. 



23°, Solidification en i5 minutes. 



24°, 8, Pas de changement après 48 heures. 



24°, 2, Cristallisation commençant après 24 heures. 



2.5°, 2, Pas de changement après 24 heures. 



Ces expériences laissaient subsister une incertitude de i°, intervalle de 

 température dans lequel on n'observait aucun changement ni dans le tube 

 solide, ni dans le tube liquide. Une seconde série d'expériences fut faite en 

 employant un tube semblable aux précédents, dans lequel la matière avait 

 été fondue sur la moitié seulement de sa hauteur, de façon à laisser toujours 

 des germes solides au contact du liquide. On notait alors la longueur dont 

 la partie solide variait dans un sens ou dans l'autre après un temps de 

 chauffage plus ou moins prolongé. 



24°, 4> Solidification sur i mm après 18 heures. 



» » sur 2 mm après 38 » 



» » sur 7" ml après 93 » 



2.5°, Fusion sur io mm après 24 heures. 



24°, 8, Solidification sur i mm après 19 heures. 



» » sur 3 mi " après 28 » 



La moyenne de ces deux dernières températures, 24°, 9, doit donc être 

 considérée comme la température du changement d'état réversible, avec 

 une incertitude inférieure à ^5 de degré. Ce nombre, bien entendu, ne se 

 rapporte qu'à l'échantillon étudié, la végétaline étant un mélange de plu- 

 sieurs composés définis dont les proportions peuvent varier. 



Cette température de 24°, 9 se rapporte au point de solidification com- 

 mençante ou de fusion finissante. La solidification totale paraît s'achever 

 dans un intervalle de 3°, le mélange eutectique se solidifiant vers 22 . 



Cette circonstance peut donner lieu à une erreur qu'il est utile de 

 signaler. Quand on soumet le même tube à des fusions et solidifications 

 répétées, le contenu en devient hétérogène, la partie supérieure présen- 

 tant un point de solidification plus élevé que la partie inférieure. Il se 

 produit en effet à chaque solidification une liquation qui concentre vers 

 le bas l'eutectique resté plus longtemps liquide. La solidification étant 

 accompagnée d'une contraction donne naissance à des vides et les parties 



